A?  152.  BULLETIM 
DE 
Tome  VI. 
JW  12. 
LA  CLASSE  PHYSICO-MATHÉMATIQUE 
de 
L’ACADÉMIE  IMPÉRIALE  DES  SCIENCES 
wm  iiiii#iüiiii®ii. 
Ce  journal  paraît  irrégulièrement  par  feuilles  détachées  dont  vingt -quatre  forment  un  volume.  Le  prix  de  souscription,  par  volumes,  csl 
de  2 roubles  argent  tant  pour  la  capitale  , que  pour  les  gouvernements  , et  de  2 écus  de  Prusse  pour  l’étranger.  On  s’abonne  , à St.-Pè- 
tersbourg  , au  Comité  administratif  de  l’Académie,  place  de  la  Bourse  No.  2,  et  chez  W.  EGGERS  et  COMP.  , libraires,  commission- 
naires de  l’Académie,  Nevsfey  - Prospect.  — L’expédition  des  gazettes  du  bureau  des  postes  se  charge  des  commandes  pour  les  provinces , 
et  le  libraire  LEOPOLD  VOSS  a Leipzig  , pour  l’ étranger. 
Le  BULLETIN  SCIENTIFIQUE  est  spécialement  destiné  à tenir  les  savants  de  tous  les  pays  au  courant  des  travaux  exécutés  par  les 
classes  I et  III  de  l’Académie,  et  a leur  transmettre,  sans  délai,  les  résultats  de  ces  travaux.  A cet  effet,  il  contiendra  les  articles  suivants: 
1.  Bulletins  des  séances  dî  l’Académie;  2.  Mémoires  lus  dans  les  séances,  ou  extraits  de  ces  mémoires,  s’ils  sont  trop  volumineux;  3.  No- 
tes de  moindre  étendue  in  extenso;  4.  Analyses  d’ouvrages  manuscrits  et  imprimés,  présentés  à l’Académie  par  divers  savants;  5.  Rapports; 
6.  Notices  sur  des  voyages  d’exploration  ; 7.  Extraits  de  la  correspondance  scientifique  ; 8.  Nouvelles  acquisitions  marquantes  de  la  biblio- 
thèque et  des  musées,  et  aperçus  de  l’état  de  ces  établissements;  9.  Chronique  du  personnel  de  l’Académie;  10.  Annonces  bibliographiques 
d’ouvrages  publiés  par  l’Académie.  Les  comptes  rendus  annuels  sur  les  travaux  de  l’Académie  entreront  régulièrement  dans  le  Bulletin  , et 
les  rapports  annuels  sur  la  distribution  des  prix  Démidoff  seront  également  offerts  aux  lecteurs  de  ce  journal,  dans  des  suppléments  extraordinaires. 
SOMMAIRE.  NOTES.  17.  Note  rèlative  à la  dorure  galvanique.  Duc  de  Leuchtenberg.  18.  Aperçu  d'un  travail  sur  les 
Chitons  de  Russie.  Middendorff.  BULLETIN  DES  SÉANCES. 
1T  O T 3 S. 
17.  Beitrage  zur  galvanischen  Vergoldung. 
Von  M.  Herzog  von  LEUCHTENBERG.  (Lu 
le  14  mai  1 8V7). 
In  meinem  Memoire:  «Verfahren,  bei  Vergoldungen 
und  Versilberungen  auf  galvanischem  Wege,  die  Quan- 
titätGold  und  Silber  kennen  zu  lernen, » *)  beschrieb  ich 
die  Methoden,  nach  welchen  man  die  Quantitäten  dieser 
Metalle  bestimmt;  seit  der  Zeit  unterliess  ich  nicht, 
über  die  galvanische  Fällung  dieser  edlen  Metalle,  in 
der  technischen  Anwendung  derselben,  Versuche  anzu- 
stellen, und  glaube,  dass  vorliegende  Mittheilung  einiger 
von  mir  erhaltenen  Resultate,  in  Betreff  dieser  Vergol- 
dung, für  die  Kaiserliche  Akademie  der  Wissenschaften 
nicht  ohne  Interesse  sein  werde. 
Bei  der  Fällung  der  Metalle  auf  galvanischem  Wege, 
erfordert  kein  Metall  so  viel  Aufmerksamkeit  als  das 
Gold,  weil  hei  diesem  Metall  es  nicht  allein  hinreichend 
*)  Bull,  phys.-math.  Y.  p.  28. 
ist,  dasselbe  in  gewünschter  Quantität  auf  die  Oberfläche 
des  zu  vergoldenden  Gegenstandes  zu  fällen,  sondern 
es  wird  auch  noch  verlangt,  dass  die  Goldschichte  so- 
wohl in  Hinsicht  der  Farbe,  als  auch  der  Geschmeidig- 
keit alle  Eigenschaften  des  reinen  Goldes  besitze.  Be- 
sonders in  Betreff  der  Farbe  muss  die  Vergoldung  allen 
Forderungen  des  Geschmackes  der  Zeit  genügen. 
Um  diesen  Bedingungen  zu  entsprechen  muss  man 
folgendes  kennen  : 1)  das  quantitative  Verhältnis  des 
Goldes  zu  den  Salzen  in  der  Auflösung , d.  h.  zu 
KU1  4-  KGy  + KH,  oder  richtiger  gesagt,  zum  neutralen 
schwefelsauren  Kali,  in  welches  Salz,  alle  hier  angege- 
bene Verbindungen  des  Kali’s,  durch  gehörige  Behand- 
lung mit  Schwefelsäure,  verwandelt  werden  können; 
2)  das  Verhältniss  der  zu  vergoldenden  Oberfläche  zu 
der  Stärke  des  galvanischen  Stromes  und  zu  der  Stärke 
der  Goldauflösung;  3)  das  Verhältniss  der  Grösse  der 
Oberfläche  der  Anode  zu  der  zu  vergoldenden  Ober- 
fläche und  zu  dem  Goldgehalte  in  1 Decilitre  Auflösung, 
und  endlich  4)  das  Verhältniss  der  Grösse  der  Ober- 
fläche der  Anode  und  des  zu  vergoldenden  Gegenstandes 
zu  der  Stärke  des  galvanischen  Stromes.  Alle  diese  vier 
Verhältnisse  üben,  sowohl  für  sich  als  auch  in  Verbin- 
dung, einen  grossen  Einfluss  auf  die  quantitative  und 
qualitative  Fällung  des  Goldes  aus,  und  bedingen  die 
